Държавен вестник, бр. 44, 2006 г., стр. 16

С Т Р .  16
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  44
7. Вземане на проби от съставни и завършени
изделия
Цялата лабораторна партида обикновено пред-
ставлява завършено изделие или представителна
част от такова изделие.
При необходимост се определя процентното учас-
тие на различните части на изделието, които нямат
еднакъв влакнест състав, за да се провери съответ-
ствието с изискванията на чл. 17—23 от наредбата.
Избира се лабораторна тестова проба, предста-
вителна за частта от съставното или завършеното
изделие, съставът на което трябва да е обозначен
на етикета. Ако изделието има няколко етикета, се
избират лабораторни тестови проби, представител-
ни за всяка част, съответстваща на даден етикет.
Ако изделието, чийто състав трябва да бъде
определен, не е еднородно, може да е необходимо
да се изберат лабораторни тестови проби от всяка
част на изделието и да се определят относителни-
те им пропорции спрямо целия продукт.
След това се изчисляват процентните участия,
като се вземат предвид относителните пропорции
на частите.
Лабораторните тестови проби се подлагат на
предварителна обработка, след което се избира
представителен за всяка от тях тестови образец.
Раздел II
Методи за количествен анализ на някои
двукомпонентни смеси от влакна
Обща информация
Въведение
Методите за количествен анализ на смеси от
влакна се основават на два основни процеса—ръч-
но разделяне и химическо разделяне на влакната.
Методът на ръчно разделяне трябва да се из-
ползва винаги, когато е възможно, тъй като в об-
щия случай дава по-точни резултати от химичес-
кия метод. Може да се използва за всички текс-
тилни продукти, чиито съставни влакна не се сли-
ват, като например за прежди, съставени от ня-
колко елемента, всеки от които е направен само от
един вид влакно, или платове, чиято основа е от
влакно, различно от това на вътъка, или плетени
продукти от прежди от различен вид, чиито влак-
на могат да се разнищят.
В общия случай методите за количествен хи-
мически анализ са базирани на селективното раз-
тваряне на отделни компоненти. След премахва-
нето на компонент неразтворимият остатък се
претегля и се изчислява частта на разтворения
компонент спрямо загубата на маса. Първата част
от раздел II дава информация, която е обща за ана-
лизите по този метод на всички смеси от влакна,
описани в раздела, независимо от състава им.
Поради това тази част трябва да се прилага заедно
със следващите отделни части на раздела, които
описват подробно процедурите, приложими за кон-
кретни смеси от влакна. Понякога даден анализ се
основава на принцип, който е различен от този на
избирателната разтворимост. В такива случаи е
дадена подробна информация в съответната част.
Смесите от влакна по време на обработката и,
в по-малка степен, завършените продукти могат
да съдържат невлакнести вещества, като мазни-
ни, восък или апретура, или водоразтворими ве-
щества, които или са естествено съдържание на
влакната, или са добавени, за да улеснят обработ-
ката. Невлакнестите вещества трябва да се отст-
ранят преди анализа. За тази цел са дадени методи
за отстраняване на масла, мазнини, восък или во-
доразтворими вещества.
Текстилните продукти могат също да съдър-
жат смоли или други вещества, използвани, за да
им придадат специални качества. Такива вещест-
ва, включително багрила, в някои случаи могат да
влияят върху действието на реактива върху разт-
воримите компоненти и/или могат частично или
напълно да се премахнат от реактивите. Тези до-
бавени вещества могат да доведат до грешки и
трябва да се отстранят преди анализа на пробите.
Ако тези добавени вещества не могат да бъдат
отстранени, методите за количествен химически
анализ, указани в този раздел, са неприложими.
Багрилата в оцветените влакна се считат за част
от влакното и не се отстраняват.
Анализите се провеждат на базата на сухата
маса, за което е посочена процедура за определяне
на суха маса.
Резултатът се получава, като за сухата маса на
всяко влакно се прилагат коефициенти на възста-
новяване, определени в приложение № 4.
Преди да се пристъпи към анализиране, всички
влакна в сместа трябва да се идентифицират. При
някои химически методи неразтворимият компо-
нент може да се разтвори частично в реактива,
използван за разтваряне на разтворими компонен-
ти. При възможност се избират реактиви с малък
или нулев ефект върху неразтворимите влакна. Ако
е известно, че има загуба на маса по време на ана-
лиза, резултатът трябва да се коригира—за тази
цел са дадени коригиращи фактори. Тези фактори
са определени от няколко лаборатории—чрез тре-
тиране на влакна, почистени с помощта на предва-
рителна обработка с подходящ реактив, както е
определено в метода на анализа. Тези коригиращи
фактори са приложими само за неразградени влак-
на и може да бъде необходимо прилагането на други
коригиращи фактори за влакна, които са били раз-
ложени преди и по време на обработката.
Указаните процедури се прилагат за единични
анализи. Трябва да се проведат поне два опита както
при ръчното разделяне, така и при химическото
разделяне. За потвърждаване на резултатите, ос-
вен ако технически не е възможно, се препоръчва
да се използват алтернативни процедури, чрез
които компонентът, който е бил остатък в стан-
дартния метод, се разтваря първи.
I. Обща информация за методите за количес-
твен химически анализ на смеси от текстилни
влакна
1.1. Обхват и област на приложение
Областта на приложение за всеки метод опре-
деля към кои влакна е приложим.
1.2. Принципи
След идентифицирането на компонентите на
сместа чрез подходяща предварителна обработка се
отстраняват невлакнестите вещества, след което се
отстранява един от компонентите чрез избирателно
разтваряне. Метод № 12 прави изключение. Той се
основава на определяне съдържанието на съставя-
щите вещества на единия от двата компонента.